ANALES DEL MINISTERIO DE FOxMENTO. 
681 
Los ingredientes usados para estas reacciones dentro del agua, 
varían, y do aquí resultan los diferentes planes adoptados hoy pa- 
ra este tratamiento. En las oficinas de fundición de Stewart, 
Georgetown, en Norte-América, según W. Brunton, se somete el 
polvo mineral á una segunda cloruracion, en cubas de madera de 
1,2 metros de alto, por 2,70 de diámetro, provistas de agitador y 
de tapa, capaz de ajustarse herméticamente, á fin de hacer con- 
currir á su interior, gas ácido sulfuroso y vapor de agua. Cada 
cuba se carga con dos toneladas de mineral; y se le agrega el lí- 
quido de Hunt y Duglas, ó sea una solución de sal común y de 
cloruro ferroso. El cloruro cúprico que se origina durante el tra- 
bajo, en razón del óxido de cobre que se encuentra en el mineral 
reverberado, en presencia del cloruro de sodio, y con ayuda de la 
elevación de temperatura, convierte en cloruro la totalidad de sul- 
furo de plata presente en el mineral, después de cinco horas de 
agitación. A continuación se deja asentar por el reposo el líquido, 
y se le separa para sustituirlo con agua simple, que se calienta 
por medio del vapor, y se pone en acción el agitador por dos ho- 
ras, después de lo cual se retira esta agua y se somete la masa á 
la acción del hiposulfito de cal, agitándola por cuatro horas, á 
38° c. de temperatura; después se deja reposar de nuevo y se se- 
para la solución conteniendo la plata. En el evento en que el mi- 
neral sea muy rico, es conveniente lavar el residuo con agua á 
40°, y repetir la operación, después de lo cual se da por concluido 
el tratamiento. 
La primera solución separada, conteniendo cloruro de sodio y 
cloruro ferroso, se filtra para separar las impurezas mecánicas, 
se le deja correr á estanques llenos de limaduras de hierro, con el 
fin de precipitar el cobre, y dejar la solución en sus primitivas 
condiciones de composición . Las aguas de lavado se evaporan 
hasta ponerlas en una contracción de 15" Baumé, con objeto de 
someterlas á una secuela de operaciones semejante. 
El resto del tratamiento es análogo al común de lixiviación, 
pues se precipita la solución de la plata por medio del sulfuro de 
calcio. Sobre el líquido restante se hace pasar una corriente de gas 
sulfuroso, con el fin de convertir el exceso del sulfuro en hiposul- 
fito. El sulfuro de plata se lava con agua, se le seca y se le rever- 
bera á baja temperatura en un horno pequeño, hasta evaporar to- 
